СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ЗОЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
RAW MIXTURE FOR MAKING ASH-CERAMIC FACING TILES

Изобретение относится к производству облицовочной золокерамической плитки.
Известна сырьевая смесь для изготовления облицовочной золокерамической плитки, содержащая до 50 мас.% каменноугольной золы, глину, кварцевый песок, доломит [1].
Задача изобретения - снижение температуры обжига золокерамической плитки.
Технический результат достигается тем, что сырьевая смесь для изготовления облицовочной золокерамической плитки, содержащая каменноугольную золу, глину, доломит, дополнительно содержит калиевое жидкое стекло, при следующем соотношении компонентов, мас.%: каменноугольная зола 49,0-51,0; глина 24,0-30,0; доломит 20-24,0; калиевое жидкое стекло 0,5-1,0.
В таблице приведены составы сырьевой смеси для изготовления облицовочной золокерамической плитки.
Компоненты
Состав, мас.%:
1
2
3
Каменноугольная зола
49,0
50,0
51,0
Глина
30,0
27,5
24,0
Доломит
20,0
27,5
24,0
Калиевое жидкое стекло
1,0
0,5
1,0
2
2
3
2
3
2
2
3
Каменноугольная зола имеет состав, мас.%: SiO 40,7; AlO 15,8; FeO13,5; CaO 8,9; MgO 4,3; NaO+KO 3,8; SO1,4; п.п.п. 8,5.
2
2
3
2
3
3
Для приготовления сырьевой смеси могут быть использованы глины, характеризующиеся следующим химическим составом, мас.%: SiO 42,18-75,34; AlO 9,45-22,9; FeO 3,59-13,27; CaO 1,57-15,9; MgO 0,29-4,0; SO 0,1-3,4; п.п.п. 3,66-19,08.
2
3
2
3
2
2
Доломит содержит, мас.%: AlO 1,09; FeO 0,12;. CaO 29,88; MgO 20,04; KO 0,27; NaO 0,27; п.п.п. 44,0.
Глину измельчают до размера кусков 10-20 мм, сушат при температуре 60-70°С до влажности 3-4% и размалывают сухим способом до получения частиц размером не более 2 мм. Доломит размалывают сухим способом до получения частиц размером не более 2 мм и смешивают с глиной, каменноугольной золой и жидким стеклом. Полученную смесь увлажняют до 21-23% и пластическеим способом формуют из нее облицовочную плитку. Плитку сушат до влажности 1-6%, на ее поверхность наносят (напыляют) слой цветной глушеной легкоплавкой глазури (эмали) и при температуре 900°C проводят обжиг.
Источник информации
1. Бернацкий А.Ф. Облицовочная золокерамическая плитка. // 65-я научно-техническая конференция НГАСУ (Сибстрин)«Актуальные проблемы строительной отрасли». Тез. докл. - Новосибирск. - 2008. - С.39.